65o ACADÉMIK DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur i altérabilité de l' aluminium. 

 Note de M. H. Le Ciiatei.ikr. 



La question de raltéralion spontanée des objets d'aluminium, fabriqués 

 par emboutissage de tôles minces, a déjà faitl'objet d'études très nombreuses: 

 elle a donné lieu, notamment dans les Comptes rendus^ à une discussion pro- 

 longée entre Moissan et Ditte ( 1 898-1 89»^ ). 



Il y a une quinzaine d'années, M. Ducru, alors cbel du laboratoire de 

 Saint-Thomas d'Aquin, avait déjà fait sur ce sujet des observations d'une 

 im|)Oitance capitab", (pii malheureusement ne furent jamais publiées. Tl avait 

 reconnu que, dans les plus graves de ces altérations, la désagrégation du 

 métal était accompagnée seulement d'une transformation chimique très 

 faible, quelques centièmes à peine du métal étant oxydés. Kntîn, l'examen 

 microscopique des parties en voie d'altération lui permit de reconnaître 

 sur la surface du métal un réseau de petites fissures. 



La question a été tout récemment reprise au laboratoire de Grosslichter- 

 leld, à Berlin, par MM. Heyn et Bauer. D'après ces savants, la désagré- 

 gation de l'aluminium, sans_ altération chimi(|ue notable, se manifeste 

 seulement sur le métal fortement écroui; un recuit à L\rto° suffit pour faire 

 disparaître cette altérabilité spéciale. 



.l'ai eu l'occasion récemment d'examiner des objets de campement à des 

 états d'altération très différents. Les photographies ci-jointes donnent les 

 deux teiines extrêmes : un métal complètement sain (Jig. i) et un métal 

 complètement désorganisé après quelques mois d'usage {Jig. 2). Ces photo- 

 graphies, au grossissement de 5o diamètres, ont été obtenues après attaque 

 dans une solution de chlorure de sodium, sous l'action d'un courant élec- 

 trique de I centianipère par centimètre carré, prolongé pendant i minute. 

 Les figures 3 et 4 représentent l'état natiu'el, avant attaque, du métal altéré. 



L'échantillon sain (Jig. i) présente des taches noires correspondant à des 

 attaques irrégulièrement localisées sur la surface de l'échantillon; au con- 

 traire, l'échantillon altéré {Jig- 2) montre sur toute sa surface un réseau cel- 

 lulaire continu, analogue à celui de la plupart des métaux cristallisés par 

 fusion ou recuit. Avant l'attaque par le chlorure de sodium, ce réseau n'était 

 visible qu'au voisinage de la surface dans les régions les plus fortement alté- 

 rées {Jig. 3 et '\ ). La désagrégation du métal résulte évidemment, d'après 

 cette photographie, de l'ouverture des joints cellulaires pouvant résulter 

 soit d'une action mécanique, soit d'une action chimique, f^'attacpie par le 



